Илья Мельников
Лозоплетение. Особенности изготовления некоторых предметов мебели

Как изготовлять плетеные кресла

Плетеные кресла и стулья будут гармонировать с другими вещами, особенно со столом, если их сплести таким же узором. Существует множество типов кресел и стульев, которые можно изготовить, призвав на помощь навыки и способы плетения различных изделий.

Как изготовить простое плетеное кресло

Первый вариант

Для изготовления простого плетеного кресла необходимо выполнить следующие операции.

Первая операция: необходимо создать каркас кресла.

Для создания каркаса кресла подбирают ровные палки, неровные палки выравнивают жамкой. Жамкой в дальнейшем выполняют и все необходимые загибки.

На ровной палке отметить расстояние, равное 48 см, и жамкой под прямым углом загнуть ее концы.

Согнутые концы длиной 12 см срезать сверху наискосок и получить таким образом переднюю часть рамы сиденья.

Взять вторую палку длиной 120 см и согнуть ее в дугу по длине первой палки; закрепить углы. Таким образом будет получена задняя часть рамки сиденья кресла.

Концы ручек срезать с нижней стороны наискосок и сбить с передней частью.

Получится рама сиденья, к которой снизу на расстоянии 18 см от передней части прибить выгнутую палку.

Отрезать от двух палок куски длиной 63 см.

Отмерить на каждой палке расстояние 34,5 см от комля и сделать до середины толщины палок вырезы такой величины, чтобы в них могла войти другая палка.

Сложить палки вырезами и получить крестовину. Полученную крестовину, необходимо сбить гвоздями и заплести "звездой".

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.